## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## PEMANFAATAN SERBUK BATU PECAH UNTUK CAMPURAN PAVING BLOCK

## DENGAN MENGGUNAKAN
VARIASI BERAT TUMBUKAN (Ditinjau Dari Kuat Tekan Dan Daya Serap Air)
Goesthi Kusuma Atmaja Adh 1 , Dwi Deshariyanto 2 1 Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil,Universitas Wiraraja,email : atmajaadhikara@gmail.com 2 Dosen Program Studi Teknik Sipil, Universitas Wiraraja email : ucha_ibran@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Sumenep  memiliki  sumber  daya  alam  berupa material bangunan (batuan) cukup banyak. Pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  ada  masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Tidak jarang pekerjaan  konstruksi  masih  menggunakan  material dari  luar  daerah  termasuk  bahan  material  batu pecah  untuk  pengaspalan  jalan.  Perkembangan penggunaan  perkerasan  jalan  dewasa  ini  semakin banyak  dilakukan,  khususnya  perkerasan  kaku dengan  menggunakan  paving  block,  namun  tidak sedikit proyek konstruksi yang menggunakan paving block masih mendatangkan dari luar daerah karena pertimbangan kualitasnya yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi  berat  tumbukan  pada  paving  block  dengan penambahan  serbuk  batu  pecah  ditinjau  dari  kuat tekan  dan  penyerapan  air.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  experimental  dengan rancangan  penelitian  4  perlakuan.  Komposisi agregat yang digunakan 1Pc:4Ps dengan 30% pasir hitam  dan  70%  serbuk  batu  pecah  dan  tumbukan dengan  variasi  berat  4kg,  8kg,  12kg,  dan  16kg. Jumlah sampel disetiap perlakuan sebanyak 5 buah untuk  uji  kuat  tekan  dan  3  buah  untuk  uji penyerapan  air.  Data  hasil  penelitian  dianalisis untuk mengetahui pengaruh variasi berat tumbukan (X)  terhadap  kuat  tekan  dan  penyerapan  air  (Y) menggunakan  analisis  regresi  linier  sederhana dengan  bantuan  program  SPSS  for  windows.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  variasi  berat tumbukan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kuat  tekan  dan  berpengaruh  negatif terhadap  penyarapan  air,  artinya  semakin  berat tumbukan  semakin  menurun  penyerapan  air.  Hasil penelitian  menunjukkan  kuat  tekan  rata-rata maksimal  sebesar  40,49  Mpa  diperoleh  dari  berat tumbukan  16kg,  berdasarkan  SNI-03-0691-1996 tergolong  mutu  A.  Penyerapan  air  rata-rata minimum sebesar 6,797% yang diperoleh dari berat tumbukan  16kg,  berdasarkan  SNI-03-0691-1996 tergolong mutu C.
Kata Kunci : Variasi  berat  tumbukan,  batu pecah, kuat tekan, daya serap air.

## 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kabupaten  Sumenep  memiliki  Sumber  Daya Alam  (SDA)  yang  luar  untuk  terus dikembangkan. Salah  satunya  berupa  material  bangunan  (batuan) yang cukup banyak. Masyarakat memanfaatkan hasil sumber daya alam  ini  hanya  sebagai bahan  material seperti bahan pengisi dinding, pondasi batu gunung, kerikil  beton.  Dalam  proses  penambangan  dan pengolahannya  menjadi  bahan  material  siap  pakai tentu  menghasilkan  pecahan  batu  yang  berukuran kecil.  Pecahan  serbuk  batu  tersebut  kurang dimanfaatkan  oleh  masyarakat  Sumenep.  Tidak jarang  pekerjaan  konstruksi  masih  menggunakan material yang didatangkan dari luar daerah termasuk bahan material batu pecah untuk pengaspalan jalan.
Perkembangan  penggunaan  perkerasan  jalan dewasa  ini  semakin  banyak  dilakukan,  khususnya perkerasan kaku dengan menggunakan paving block, namun paving  block yang  diproduksi  di  Kabupaten Sumenep  masih  kalah  bersaing  karena  kualitasnya masih  tidak  sebaik paving  bock yang  diproduksi diluar  wilayah  Kabupaten  Sumenep,  terutama  jika ditinjau  dari  segi  kuat  tekannya.  Sehingga  proyek konstruksi  yang  menggunakan paving  block akan mengeluarkan biaya  fisik  yang  lebih  besar  karena harus  mendatangkan paving  block dari  luar  wilayah Kabupaten  Sumenep  yang  memenuhi  kuat  tekan yang  disyaratkan  oleh  pemilik  proyek.  Semakin meningkatnya kebutuhan paving block sebagai lapis perkerasan jalan maka semakin dituntut pula kualitas paving block yang memenuhi persyaratan. Sehingga harga  dan  kualitas  akan  menjadi  prioritas  dalam pemilihan bahan konstruksi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas paving  block dengan  menambahkan  serbuk batu  pecah  dengan  menggunakan  variasi  berat tumbukan  dalam  proses  pembuatannya,  dimana diketahui  bahwa  tumbukan  dalam  fisika  merupakan terjadinya  tumbukan  (tabrakan)  2  benda  karena adanya  gerakan.  Contoh  dalam  kejadian  sehari  hari adalah  terjadinya  tabrakan  kendaraan,  sehingga dalam  penerapan  tumbukan  ini  dapat  meningkatkan kualitas paving  block karena  kerapatan  agregat penyusun paving block menjadi lebih rapat.
Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) paving  block yang  diproduksi  harus  memenuhi standarisasi  yang  telah ditentukan,  oleh  karena  itu untuk  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan oleh  SNI  maka  perlu  dilakukan  penelitian  dengan memanfaatkan  Serbuk  Batu  Pecah  Untuk  Bahan Campuran Paving  Block Dengan  Menggunakan Variasi Berat Tumbukan yang ditinjau terhadap kuat kekan dan penyerapan air.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## 1.2. Tujuan dan Manfaat
Tujuan  ini  dan  manfaat  yang  dapat  diperoleh dari penelitian ini adalah.
1. Menganalisis  pengaruh  penambahan  serbuk batu pecah dan variasi berat tumbukan terhadap kuat tekan paving block.
2. Menganalisis  pengaruh penambahan  serbuk batu pecah dan variasi berat tumbukan terhadap daya serap air paving block.
3. Menganalisis  berat  tumbukan  yang  dapat menghasilkan  kuat  tekan  maksimum  dan  daya serap air minimum pada paving block.
Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan  dasar,  acuan  atau  referensi  untuk mengembangan penelitian selanjutnya yang berhubungan  dengan  konstruksi  jalan (paving block).
Secara  praktis  diharapkan  mampu  menjadi alternatif  pengembangan  dalam  produksi paving block yang  diproduksi  di Kabupaten  Sumenep sehingga paving block yang diproduksi di Kabupaten  Sumenep  dapat  menyaingi  kualitas paving  block yang  diproduksi  di  luar  Kabupaten Sumenep  dan  proyek  konstruksi  jalan  yang menggunakan paving  block dapat  menggunakan produksi  sendiri  tanpa mendatangkan  dari  luar wilayah Kabupaten Sumenep.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1. Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian
experimental yang dirancang untuk mencari pengaruh  berat  tumbukan  terhadap  kuat  tekan  dan daya  serap  air paving  block serta  mencari  berat tumbukan yang ideal agar mencapai kuat tekan yang maksimum  dan  daya  serap  air  minimum  terhadap paving block dengan penambahan serbuk batu pecah (sebagai bahan dasar dalam produksi paving block). Rancangan  ini  dilakukan  terhadap  4 perlakuan, rancangan  penelitian  pada  tahap  ini  adalah  sebagai berikut :
1) 1Pc  :  4Ps  dengan  15  kali  tumbukan  (berat tumbukan 4 Kg)
2) 1Pc  :  4Ps  dengan  15  kali  tumbukan  (berat tumbukan 8 Kg)
3) 1Pc  :  4Ps  dengan  15  kali  tumbukan  (berat tumbukan 12 Kg)
4) 1Pc  :  4Ps  dengan  15  kali  tumbukan  (berat tumbukan 16 Kg)
Pasir pada agregat paving block tersebut terdiri dari  30%  pasir  hitam  dan  70%  pasir  serbuk  batu pecah.

## 2.2. Diagram Alir Penelitian
Diagram alir (flowchart)
yang akan dilaksanakan  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut.
Gambar 2.1 Diagram Alir Penelitian

## 2.3. Sampel
Sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini diambil  pada  setiap  perlakuan  sebanyak  5  buah benda  uji  untuk  kuat  tekan  dan  3  buah  benda  uji untuk penyerapan air.

## 2.4. Teknik Analisis Data
Hasil  percobaan  yang  telah  dilakukan  di Laboratorium dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan bantuan  program SPSS for windows. Namun,  sebelum  dilakukan  analisis  regresi  data terlebih  dahulu  dilakukan  uji  persyaratan  regresi yaitu  uji  asumsi  klasik  untuk  mengetahui  apakah data  telah  memenuhi  persyaratan  untuk  analisis regresi atau tidak.
Hasil  regresi  yang  didapatkan  selajutnya dilakukan  uji  hipotesis,  adanya  pengaruh  yang signifikan  atau  tidak  mengenai  variasi  berat tumbukan  dengan  penambahan  serbuk  batu  pecah pada kuat tekan dan penyerapan air paving block.
Data paving block hasil pengujian laboratorium juga  dinalisis  terhadap  klasifikasi paving  block mengacu pada SNI 03-0691-1996.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 5, No. 2, Oktober 2016 - ISSN : 2339-0719

## 1.2. Tujuan dan Manfaat
Tujuan  ini  dan  manfaat  yang  dapat  diperoleh dari penelitian ini adalah.
1. Menganalisis  pengaruh  penambahan  serbuk batu pecah dan variasi berat tumbukan terhadap kuat tekan paving block.
2. Menganalisis  pengaruh penambahan  serbuk batu pecah dan variasi berat tumbukan terhadap daya serap air paving block.
3. Menganalisis  berat  tumbukan  yang  dapat menghasilkan  kuat  tekan  maksimum  dan  daya serap air minimum pada paving block.
Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan  dasar,  acuan  atau  referensi  untuk mengembangan penelitian selanjutnya yang berhubungan  dengan  konstruksi  jalan (paving block).
Secara  praktis  diharapkan  mampu  menjadi alternatif  pengembangan  dalam  produksi paving block yang  diproduksi  di Kabupaten  Sumenep sehingga paving block yang diproduksi di Kabupaten  Sumenep  dapat  menyaingi  kualitas paving  block yang  diproduksi  di  luar  Kabupaten Sumenep  dan  proyek  konstruksi  jalan  yang menggunakan paving  block dapat  menggunakan produksi  sendiri  tanpa mendatangkan  dari  luar wilayah Kabupaten Sumenep.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1. Rancangan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian experimental yang dirancang untuk mencari pengaruh  berat  tumbukan  terhadap  kuat  tekan  dan daya  serap  air paving  block serta  mencari  berat tumbukan yang ideal agar mencapai kuat tekan yang maksimum  dan  daya  serap  air  minimum  terhadap paving block dengan penambahan serbuk batu pecah (sebagai bahan dasar dalam produksi paving block). Rancangan  ini  dilakukan  terhadap  4 perlakuan, rancangan  penelitian  pada  tahap  ini  adalah  sebagai berikut :
1) 1Pc  :  4Ps  dengan  15  kali  tumbukan  (berat tumbukan 4 Kg)
2) 1Pc  :  4Ps  dengan  15  kali  tumbukan  (berat tumbukan 8 Kg)
3) 1Pc  :  4Ps  dengan  15  kali  tumbukan  (berat tumbukan 12 Kg)
4) 1Pc  :  4Ps  dengan  15  kali  tumbukan  (berat tumbukan 16 Kg)
Pasir pada agregat paving block tersebut terdiri dari  30%  pasir  hitam  dan  70%  pasir  serbuk  batu pecah.

## 2.2. Diagram Alir Penelitian
Diagram alir (flowchart)
yang akan dilaksanakan  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut.
Gambar 2.1

## Diagram Alir Penelitian

## 2.3. Sampel
Sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini diambil  pada  setiap  perlakuan  sebanyak  5  buah benda  uji  untuk  kuat  tekan  dan  3  buah  benda  uji untuk penyerapan air.

## 2.4. Teknik Analisis Data
Hasil  percobaan  yang  telah  dilakukan  di Laboratorium dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan bantuan  program SPSS for windows. Namun,  sebelum  dilakukan  analisis  regresi  data terlebih  dahulu  dilakukan  uji  persyaratan  regresi yaitu  uji  asumsi  klasik  untuk  mengetahui  apakah data  telah  memenuhi  persyaratan  untuk  analisis regresi atau tidak.
Hasil  regresi  yang  didapatkan  selajutnya dilakukan  uji  hipotesis,  adanya  pengaruh  yang signifikan  atau  tidak  mengenai  variasi  berat tumbukan  dengan  penambahan  serbuk  batu  pecah pada kuat tekan dan penyerapan air paving block.
Data paving block hasil pengujian laboratorium juga  dinalisis  terhadap  klasifikasi paving  block mengacu pada SNI 03-0691-1996.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 5, No. 2, Oktober 2016 - ISSN : 2339-0719

## 1.2. Tujuan dan Manfaat
Tujuan  ini  dan  manfaat  yang  dapat  diperoleh dari penelitian ini adalah.
1. Menganalisis  pengaruh  penambahan  serbuk batu pecah dan variasi berat tumbukan terhadap kuat tekan paving block.
2. Menganalisis  pengaruh penambahan  serbuk batu pecah dan variasi berat tumbukan terhadap daya serap air paving block.
3. Menganalisis  berat  tumbukan  yang  dapat menghasilkan  kuat  tekan  maksimum  dan  daya serap air minimum pada paving block.
Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan  dasar,  acuan  atau  referensi  untuk mengembangan penelitian selanjutnya yang berhubungan  dengan  konstruksi  jalan (paving block).
Secara  praktis  diharapkan  mampu  menjadi alternatif  pengembangan  dalam  produksi paving block yang  diproduksi  di Kabupaten  Sumenep sehingga paving block yang diproduksi di Kabupaten  Sumenep  dapat  menyaingi  kualitas paving  block yang  diproduksi  di  luar  Kabupaten Sumenep  dan  proyek  konstruksi  jalan  yang menggunakan paving  block dapat  menggunakan produksi  sendiri  tanpa mendatangkan  dari  luar wilayah Kabupaten Sumenep.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1. Rancangan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian experimental yang dirancang untuk mencari pengaruh  berat  tumbukan  terhadap  kuat  tekan  dan daya  serap  air paving  block serta  mencari  berat tumbukan yang ideal agar mencapai kuat tekan yang maksimum  dan  daya  serap  air  minimum  terhadap paving block dengan penambahan serbuk batu pecah (sebagai bahan dasar dalam produksi paving block). Rancangan  ini  dilakukan  terhadap  4 perlakuan, rancangan  penelitian  pada  tahap  ini  adalah  sebagai berikut :
1) 1Pc  :  4Ps  dengan  15  kali  tumbukan  (berat tumbukan 4 Kg)
2) 1Pc  :  4Ps  dengan  15  kali  tumbukan  (berat tumbukan 8 Kg)
3) 1Pc  :  4Ps  dengan  15  kali  tumbukan  (berat tumbukan 12 Kg)
4) 1Pc  :  4Ps  dengan  15  kali  tumbukan  (berat tumbukan 16 Kg)
Pasir pada agregat paving block tersebut terdiri dari  30%  pasir  hitam  dan  70%  pasir  serbuk  batu pecah.

## 2.2. Diagram Alir Penelitian
Diagram alir (flowchart)
yang akan dilaksanakan  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut.
Gambar 2.1

## Diagram Alir Penelitian

## 2.3. Sampel
Sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini diambil  pada  setiap  perlakuan  sebanyak  5  buah benda  uji  untuk  kuat  tekan  dan  3  buah  benda  uji untuk penyerapan air.

## 2.4. Teknik Analisis Data
Hasil  percobaan  yang  telah  dilakukan  di Laboratorium dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan bantuan  program SPSS for windows. Namun,  sebelum  dilakukan  analisis  regresi  data terlebih  dahulu  dilakukan  uji  persyaratan  regresi yaitu  uji  asumsi  klasik  untuk  mengetahui  apakah data  telah  memenuhi  persyaratan  untuk  analisis regresi atau tidak.
Hasil  regresi  yang  didapatkan  selajutnya dilakukan  uji  hipotesis,  adanya  pengaruh  yang signifikan  atau  tidak  mengenai  variasi  berat tumbukan  dengan  penambahan  serbuk  batu  pecah pada kuat tekan dan penyerapan air paving block.
Data paving block hasil pengujian laboratorium juga  dinalisis  terhadap  klasifikasi paving  block mengacu pada SNI 03-0691-1996.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pembuatan Paving Block Komposisi  campuran  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  sama  seperti  yang  telah  disampaikan pada  Metodologi  Penelitian,  dengan  menggunakan perbandingan  berat  agregat  1Pc  :  4Ps  dengan komposisi  pasir  30%  pasir  hitam  (PH)  dan  70% pasir  serbuk  batu  pecah  (PSBP),  faktor  air  semen yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,4.
Perbandingan  semen  dan  agregat  pada paving block adalah perbandingan berat. Berat paving block dengan  dimensi  20  cm  x  10  cm  x  6  cm,  dengan mengacu  pada  penelitian  Deshariyanto  dan  Fansuri tahun  2016  diasumsikan  berat  1  buah  benda  uji kisaran 2 Kg, namun pada penelitian ini diasumsikan kisaran 2,5 Kg.
Dari  perbandingan  1Pc  :  4Ps  dengan  30%  PH dan  70%PSBP  diperoleh  1Pc  :  1,2Ph  :  2,8Psbp. Komposisi  tersebut  setara  dengan  5  Kg,  dengan demikian komposisi  tersebut  akan  menghasilkan  2 buah  benda  uji.  Jadi,  kebutuhan  semen  dan  agregat dalam  1  buah  benda  uji  adalah  0,5Pc  :  0,6Ph  : 1,4Psbp.
Pembuatan benda uji ini dilakukan menggunakan  metode  manual  dengan  3  lapis  dan  5 kali  tumbukan  disetiap  lapisnya  sehingga  jumlah keseluruhan tumbukan sebanyak 15 kali. pembuatan benda uji dibuat sesuai rancangan penelitian. Benda uji  yang telah tercetak dilakukan perawatan selamat 7  hari  dan  dilakukan  uji  kuat  tekan  dan  penyerapan air ketika umur 28 hari.

## 3.2. Hasil Pengujian Paving Block
Paving  Block diuji  kuat  tekan  pada  umur  28 hari.  Rumus  perhitungan  kuat  tekan  berdasarkan British  Standard  Institution  part  1  spesification  for paving block dengan  menggunakan faktor ketebalan 1,06  untuk paving  block dengan  tali  air  dan ketebalan  60 – 65  mm.  Sampel  yang  digunakan untuk  pengujian  kuat  tekan  sebanyak  5  buah  benda uji. Hasil pengujian kuat tekan seperti pada tabel 3.1 berikut.
Tabel 3.1 Data dan hasil perhitungan uji tekan
P er la k u a n Rata - Rata Nilai Berat ( g ) Teb al (m m) Luas Bidang Tekan ( mm2 ) Tekan an Hancu r (KN) Tega ngan Hanc ur (Mpa ) I 2587 65,4 20000 258 13,67 II 2730 64,8 20000 443 23,48 III 2799, 4 65,8 20000 554 29,36 I V 2741, 6 64,2 20000 764 40,49
Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.

## Gambar 3.1
Grafik Kuat Tekan Paving Block
Dari  gambar  3.1,  dapat  terlihat  bahwa  kuat tekan paving block mengalami kenaikan. Dari grafik dapat  diketahui  benda  uji  ke  4  (perlakuan  ke  4) menunjukkan kuat tekan mencapai 40,49 Mpa.
Pengujian  penyerapan  air diuji  penjuga dilakukan  yerapan  pada  umur  28  hari.  Pengujian dilakukan  berdasarkan  SNI  03-0691-1996.  Sampel yang  digunakan  untuk  pengujian  penyerapan  air sebanyak 3 buah benda uji.
Tabel 3.2
Data dan hasil perhitungan uji penyerapan air
Perlakuan Nilai Rata-Rata (%) Penyerapan I 9,851 II 9,258 III 8,077 IV 6,797 Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.

## Gambar 3.2
Grafik Penyerapan Air Paving Block Dari  gambar  3.2,  dapat  terlihat  bahwa penyerapan  air paving  block mengalami  penurunan. Dari grafik dapat diketahui benda uji ke 4 (perlakuan ke 4) menunjukkan penyerapan air sebesar 6,797%
3.3. Hasil Pengujian Pesyaratan Analisis Data Data  yang  diperoleh,  sebelum  dilakukan pengujian  analisis  regresi  terlebih  dahulu  dilakukan Uji  Asumsi  Klasik.  Uji  ini  merupakan  persyaratan statistik  yang  harus  dipenuhi  pada  analisis  regresi, dikarenakan  penelitian  ini  memakai  teknik  analisis

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 5, No. 2, Oktober 2016 - ISSN : 2339-0719
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pembuatan Paving Block Komposisi  campuran  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  sama  seperti  yang  telah  disampaikan pada  Metodologi  Penelitian,  dengan  menggunakan perbandingan  berat  agregat  1Pc  :  4Ps  dengan komposisi  pasir  30%  pasir  hitam  (PH)  dan  70% pasir  serbuk  batu  pecah  (PSBP),  faktor  air  semen yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,4.
Perbandingan  semen  dan  agregat  pada paving block adalah perbandingan berat. Berat paving block dengan  dimensi  20  cm  x  10  cm  x  6  cm,  dengan mengacu  pada  penelitian  Deshariyanto  dan  Fansuri tahun  2016  diasumsikan  berat  1  buah  benda  uji kisaran 2 Kg, namun pada penelitian ini diasumsikan kisaran 2,5 Kg.
Dari  perbandingan  1Pc  :  4Ps  dengan  30%  PH dan  70%PSBP  diperoleh  1Pc  :  1,2Ph  :  2,8Psbp. Komposisi  tersebut  setara  dengan  5  Kg,  dengan demikian komposisi  tersebut  akan  menghasilkan  2 buah  benda  uji.  Jadi,  kebutuhan  semen  dan  agregat dalam  1  buah  benda  uji  adalah  0,5Pc  :  0,6Ph  : 1,4Psbp.
Pembuatan benda uji ini dilakukan menggunakan  metode  manual  dengan  3  lapis  dan  5 kali  tumbukan  disetiap  lapisnya  sehingga  jumlah keseluruhan tumbukan sebanyak 15 kali. pembuatan benda uji dibuat sesuai rancangan penelitian. Benda uji  yang telah tercetak dilakukan perawatan selamat 7  hari  dan  dilakukan  uji  kuat  tekan  dan  penyerapan air ketika umur 28 hari.

## 3.2. Hasil Pengujian Paving Block
Paving  Block diuji  kuat  tekan  pada  umur  28 hari.  Rumus  perhitungan  kuat  tekan  berdasarkan British  Standard  Institution  part  1  spesification  for paving block dengan  menggunakan faktor ketebalan 1,06  untuk paving  block dengan  tali  air  dan ketebalan  60 – 65  mm.  Sampel  yang  digunakan untuk  pengujian  kuat  tekan  sebanyak  5  buah  benda uji. Hasil pengujian kuat tekan seperti pada tabel 3.1 berikut.
Tabel 3.1 Data dan hasil perhitungan uji tekan
P er la k u a n Rata - Rata Nilai Berat ( g ) Teb al (m m) Luas Bidang Tekan ( mm2 ) Tekan an Hancu r (KN) Tega ngan Hanc ur (Mpa ) I 2587 65,4 20000 258 13,67 II 2730 64,8 20000 443 23,48 III 2799, 4 65,8 20000 554 29,36 I V 2741, 6 64,2 20000 764 40,49
Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.

## Gambar 3.1

## Grafik Kuat Tekan Paving Block
Dari  gambar  3.1,  dapat  terlihat  bahwa  kuat tekan paving block mengalami kenaikan. Dari grafik dapat  diketahui  benda  uji  ke  4  (perlakuan  ke  4) menunjukkan kuat tekan mencapai 40,49 Mpa.
Pengujian  penyerapan  air diuji  penjuga dilakukan  yerapan  pada  umur  28  hari.  Pengujian dilakukan  berdasarkan  SNI  03-0691-1996.  Sampel yang  digunakan  untuk  pengujian  penyerapan  air sebanyak 3 buah benda uji.
Tabel 3.2
Data dan hasil perhitungan uji penyerapan air
Perlakuan Nilai Rata-Rata (%) Penyerapan I 9,851 II 9,258 III 8,077 IV 6,797 Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.

## Gambar 3.2
Grafik Penyerapan Air Paving Block Dari  gambar  3.2,  dapat  terlihat  bahwa penyerapan  air paving  block mengalami  penurunan. Dari grafik dapat diketahui benda uji ke 4 (perlakuan ke 4) menunjukkan penyerapan air sebesar 6,797%
3.3. Hasil Pengujian Pesyaratan Analisis Data Data  yang  diperoleh,  sebelum  dilakukan pengujian  analisis  regresi  terlebih  dahulu  dilakukan Uji  Asumsi  Klasik.  Uji  ini  merupakan  persyaratan statistik  yang  harus  dipenuhi  pada  analisis  regresi, dikarenakan  penelitian  ini  memakai  teknik  analisis

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 5, No. 2, Oktober 2016 - ISSN : 2339-0719
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pembuatan Paving Block Komposisi  campuran  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  sama  seperti  yang  telah  disampaikan pada  Metodologi  Penelitian,  dengan  menggunakan perbandingan  berat  agregat  1Pc  :  4Ps  dengan komposisi  pasir  30%  pasir  hitam  (PH)  dan  70% pasir  serbuk  batu  pecah  (PSBP),  faktor  air  semen yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,4.
Perbandingan  semen  dan  agregat  pada paving block adalah perbandingan berat. Berat paving block dengan  dimensi  20  cm  x  10  cm  x  6  cm,  dengan mengacu  pada  penelitian  Deshariyanto  dan  Fansuri tahun  2016  diasumsikan  berat  1  buah  benda  uji kisaran 2 Kg, namun pada penelitian ini diasumsikan kisaran 2,5 Kg.
Dari  perbandingan  1Pc  :  4Ps  dengan  30%  PH dan  70%PSBP  diperoleh  1Pc  :  1,2Ph  :  2,8Psbp. Komposisi  tersebut  setara  dengan  5  Kg,  dengan demikian komposisi  tersebut  akan  menghasilkan  2 buah  benda  uji.  Jadi,  kebutuhan  semen  dan  agregat dalam  1  buah  benda  uji  adalah  0,5Pc  :  0,6Ph  : 1,4Psbp.
Pembuatan benda uji ini dilakukan menggunakan  metode  manual  dengan  3  lapis  dan  5 kali  tumbukan  disetiap  lapisnya  sehingga  jumlah keseluruhan tumbukan sebanyak 15 kali. pembuatan benda uji dibuat sesuai rancangan penelitian. Benda uji  yang telah tercetak dilakukan perawatan selamat 7  hari  dan  dilakukan  uji  kuat  tekan  dan  penyerapan air ketika umur 28 hari.

## 3.2. Hasil Pengujian Paving Block
Paving  Block diuji  kuat  tekan  pada  umur  28 hari.  Rumus  perhitungan  kuat  tekan  berdasarkan British  Standard  Institution  part  1  spesification  for paving block dengan  menggunakan faktor ketebalan 1,06  untuk paving  block dengan  tali  air  dan ketebalan  60 – 65  mm.  Sampel  yang  digunakan untuk  pengujian  kuat  tekan  sebanyak  5  buah  benda uji. Hasil pengujian kuat tekan seperti pada tabel 3.1 berikut.
Tabel 3.1 Data dan hasil perhitungan uji tekan
P er la k u a n Rata - Rata Nilai Berat ( g ) Teb al (m m) Luas Bidang Tekan ( mm2 ) Tekan an Hancu r (KN) Tega ngan Hanc ur (Mpa ) I 2587 65,4 20000 258 13,67 II 2730 64,8 20000 443 23,48 III 2799, 4 65,8 20000 554 29,36 I V 2741, 6 64,2 20000 764 40,49
Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.

## Gambar 3.1

## Grafik Kuat Tekan Paving Block
Dari  gambar  3.1,  dapat  terlihat  bahwa  kuat tekan paving block mengalami kenaikan. Dari grafik dapat  diketahui  benda  uji  ke  4  (perlakuan  ke  4) menunjukkan kuat tekan mencapai 40,49 Mpa.
Pengujian  penyerapan  air diuji  penjuga dilakukan  yerapan  pada  umur  28  hari.  Pengujian dilakukan  berdasarkan  SNI  03-0691-1996.  Sampel yang  digunakan  untuk  pengujian  penyerapan  air sebanyak 3 buah benda uji.
Tabel 3.2
Data dan hasil perhitungan uji penyerapan air
Perlakuan Nilai Rata-Rata (%) Penyerapan I 9,851 II 9,258 III 8,077 IV 6,797 Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.

## Gambar 3.2
Grafik Penyerapan Air Paving Block Dari  gambar  3.2,  dapat  terlihat  bahwa penyerapan  air paving  block mengalami  penurunan. Dari grafik dapat diketahui benda uji ke 4 (perlakuan ke 4) menunjukkan penyerapan air sebesar 6,797%
3.3. Hasil Pengujian Pesyaratan Analisis Data Data  yang  diperoleh,  sebelum  dilakukan pengujian  analisis  regresi  terlebih  dahulu  dilakukan Uji  Asumsi  Klasik.  Uji  ini  merupakan  persyaratan statistik  yang  harus  dipenuhi  pada  analisis  regresi, dikarenakan  penelitian  ini  memakai  teknik  analisis

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
data  berupa  analisi  regrasi  linier  sederhana,  maka Uji  Asumsi  Klasik  yang  digunakan  hanya  Uji Normalitas  dan  Uji  Heteroskedastisitas.  dimana  Uji Multikolinearitas  tidak  digunakan  karena  uji  ini merupakan  syarat  untuk  regresi  linier  berganda  dan Uji  Autokorelasi  digunakan  hanya  untuk  data time series atau runtut waktu.
Uji  normalitas  data  kuat  tekan paving  block dengan  variasi  berat  tumbukan  menggunakan program  SPSS 20 for windows. Uji normalitas pada penelitian  ini  menggunakan  metode  kolmogorov- smirnov. Berdasarkan pengujian data dapat diketahui  bahwa  nilai  residual  terstandarisasi dinyatakan  menyebar  secara    normal,  karena  nilai signifikansi sebesar 0,954 > 0,05.
Uji  heteroskedastisitas  data  kuat  tekan paving block dengan  variasi  berat  tumbukan  menggunakan program SPSS 20 for windows. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan metode  Glejser.  Berdasarkan  pengujian  data  dapat diketahui  bahwa  model  regresi  tidak  terjadi heteroskedastisitas  karena  nilai  sig.  Variabel  berat tmbukan  terhadap  absolut  residual  adalah  0,473  > 0,05.
Uji  normalitas  data  penyerapan paving  block dengan variasi berat tumbukan, berdasarkan pengujian  data  dapat  diketahui  bahwa  nilai  residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara  normal, karena nilai signifikansi sebesar 0,974 > 0,05.
Uji heteroskedastisitas data penyerapan paving block dengan  variasi  berat  tumbukan,  berdasarkan pengujian data dapat diketahui bahwa model regresi tidak  terjadi  heteroskedastisitas  karena  nilai  sig. variabel  berat  tmbukan  terhadap  absolut  residual adalah 0,327 > 0,05.

## 3.4. Pembahasan  Analisis  Regresi  Linier  dan Pengujian Hipotesis
Berdasarkan uji yang telah dilakukan menunjukkan  bahwa  model  regresi  telah  memenuhi persyaratan.  Tahap  selanjutnya  dilakukan  analisis regresi  untuk  mengetahui  pengaruh  berat  tumbukan terhadap kuat tekan paving block.
Dengan  persamaan    Y  =  5,170  +  2,158  X, dimana Y adalah nilai kuat tekan dan X adalah berat tumbukan.  Berdasarkan  persamaan  tersebut  dapat dianalisis beberapa hal yaitu bila berat tumbukan ( X =  1  ),  maka  dapat  diperkirakan  mampu  mencapai nilai  kuat  tekan  5,170  +  2,158  (  1  )  =  7,328  Mpa. Sedangkan koefisien regresi b = 2,158 mengindikasikan  besaran  penambahan  nilai  kuat tekan untuk setiap pertambahan berat.
Berdasarkan  Uji-t,  dibuatlah  bentuk  prediksi Ho  (tidak  terdapat  pengaruh  penambahan  serbuk batu pecah dan variasi berat tumbukan terhadap kuat tekan paving  block ) dan  Ha  (terdapat  pengaruh penambahan  serbuk  batu  pecah  dan  variasi  berat tumbukan  terhadap  kuat  tekan paving  block ).
Kaidah  pengujian  Uji-t  adalah,  jika – t tabel ≤    t hitung ≤ t tabel (Ho  diterima)  tetapi  jika t hitung >  t tabel (Ho ditolak).  Dari  tabel  3.3  diketahui  nilai t hitung adalah 11,012  sedangkan  nilai t tabel didapat  2,101.  Maka t hitung = 11,012 > t tabel = 2,101 ( Ho ditolak). Dengan demikian  dapat  diambil  keputusan  bahwa  terdapat pengaruh yang signifikan antara penambahan serbuk batu pecah dan variasi berat tumbukan terhadap kuat tekan paving block.
Kemudian  analisis  regresi untuk  mengetahui pengaruh  berat  tumbukan  terhadap  penyerapan airpaving block.
dengan  persamaan  Y  =  11,081  +  ( -0,259  )  X, dimana  Y  adalah  penyerapan  dan  X  adalah  berat tumbukan.  Berdasarkan  persamaan  tersebut  dapat dianalisis beberapa hal yaitu bila berat tumbukan ( X =  1  ),  maka  dapat  diperkirakan  mampu  mencapai nilai  penyerapan  11,081  +  ( -0,259  )(  1  )  =  10,822 %.  Sedangkan  koefisien  regresi b = -0,259 mengindikasikan  besaran  penambahan  penyerapan untuk setiap pertambahan berat.
Dari   tabel 3.4  diketahui   nilai t hitung adalah - 6,770  sedangkan  nilai t tabel didapat  2,228.  Nilai negatif (-) yang terjadi pada t hitung bukan menujukkan nilai minus hitungan melainkan pengujian dilakukan di  sisi  kiri,  sedangkan  jika  positif  (+)  pengujian dilakukan di sisi kanan.
Gambar 3.3 Kurva t tabel (Sumber : Analisis Data, 2017)
Dari gambar 3.3 dapat terlihat bahwa nilai t hitung = -6,770  terletak  di  sebelah  kiri t tabel = -2,228. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  Ho (tidak  terdapat  pengaruh  penambahan  serbuk  batu pecah  dan  variasi  berat  tumbukan  terhadap  daya serap  air paving  block)  ditolak  dan  Ha  (terdapat pengaruh penambahan serbuk batu pecah dan variasi berat  tumbukan  terhadap  daya  serap  air paving block)  diterima.

## 3.5. Paving  Block Berdasarkan  SNI  (Standar Nasional Indonesia)
Kalsifikasi paving  block pada  penelitian  ini berdasarkan SNI 03-0691-1996  jika ditinjau terhadap  kuat  tekan  menunjukkan  perlakuan  I termasuk klasifikasi bata beton mutu D, Perlakuan II termasuk  mutu  B,  perlakuan  III  termasuk  mutu  B, perlakuan  IV  termasuk  mutu  A,  sedangkan  jika

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
ditinjau  dari  penyerapan  air  perlakuan  I  termasuk klasifikasi bata beton mutu D, perlakuan II termasuk mutu  D,  perlakuan  III  termasuk  mutu  D,  dan perlakuan IV termasuk mutu C.
Syarat  mutu paving  block penelitian  ini berdasarkan  SNI  03-0691-1996  jika  ditinjau  dari sifat  tampak, paving  block pada  perlakuan  I,  II,  III, dan IV dalam penelitian ini sudah  memenuhi  syarat berdasarkan  SNI  03-0691-1996,  benda  uji  tidak terdapat  retak  dan  cacat,  bagian  sudutnya  dan rusukknya tidak mudah dirapihkan dengan kekuatan jari  tangan.  Jika  ditinjau  dari  ukuran paving  block memiliki ukuran yang beragam perlakuan I memiliki ketebalan  rata-rata  65,4,  perlakuan  II  memiliki ketebalan  rata-rata  64,8,  perlakuan  III  memiliki ketebalan  rata-rata 65,8,  perlakuan  ke  IV  memiliki ketebalan rata-rata 64,2. Jika ditinjau dari sifat fisika perlakuan  I  memiliki  kuat  tekan  rata-rata  sebesar 13,67  Mpa  dan  penyerapan  air  rata-rata  9,851%, perlakuan  II  memiliki  kuat  tekan  rata-rata  sebesar 23,48  Mpa  dan  penyerapan  air  rata-rata  9,258%, perlakuan  III  memiliki  kuat  tekan  rata-rata  sebesar 29,36  Mpa  dan  penyerapan  air  rata-rata  8,077%, perlakuan  IV  memiliki  kuat  tekan  rata-rata  sebesar 40,49 Mpa dan penyerapan air rata-rata 6,797%.

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Penambahan  serbuk  batu  pecah  menggunakan agregat 30% pasir hitam dan 70% serbuk batu pecah dengan variasi berat tumbukan berpengaruh signifikan  terhadap  kuat  tekan paving  block. Semakin  berat  tumbukan  yang  digunakan  semakin meningkat  nilai  kuat  tekan  yang  dihasilkan,  artinya variasi berat tumbukan berpengaruh positif terhadap kuat  tekan paving  block. Hal  tersebut  dapat  dilihat pada  hasil    analisis  data  dengan  menggunakan program  SPSS  20 for  windows yang  menunjukkan bahwa nilai t hitung = 11,012 > t tabel = 2,101.
Penambahan  serbuk  batu  pecah  menggunakan agregat 30% pasir hitam dan 70% serbuk batu pecah dengan variasi berat tumbukan berpengaruh signifikan  terhadap  penyerapan  air paving block. Semakin  berat  tumbukan  yang  digunakan  semakin menurun  nilai  penyerapan  air  yang  dihasilkan, artinya  variasi  berat  tumbukan  berpengaruh  negatif terhadap  penyerapan  air paving  block. Hal  tersebut dapat dilihat melalui analisis data dengan menggunakan program  SPSS  20 for  windows yang menunjukkan  bahwa  nilai t hitung = -6,770  sedangkan t tabel = 2,101. Nilai negatif bukan menunjukkan nilai nimus  hitungan  melainkan  pengujian  berada  pada sebelah kiri. Sehingga nilai t hitung = -6,770 terletak di sebelah  kiri t tabel = -2,101.  Namun, semakin  kecil nilai  penyerapan  air  maka  semakin  bagus  kualitas paving block yang dihasilkan.
Berat  tumbukan  yang  dapat  mengasilkan  nilai kuat  tekan  maksimum  adalah  16  Kg  yaitu  pada perlakuan  ke  IV.  Nilai  kuat  tekan  rata  yang dihasilkan sebesar 40,49 Mpa, sehingga berdasarkan SNI  03-0691-1996 paving  block tersebut  tergolong bata beton mutu A. Sedangkan berat tumbukan yang dapat menghasilkan penyerapan air minimum adalah 16  Kg  yaitu  juga  pada  perlakuan  ke  IV.  Nilai penyerapan  air  minimum  yang  dihasilkan  sebesar 6,797%,  sehingga  berdasarkan  SNI  03-0691-1996 paving block tersebut tergolong bata beton mutu C.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Asroni,  Ali.  2010. Balok  Pelat  Beton  Bertulang. Yogyakarta: Graha Ilmu

## Badan  Standar  Nasional.  1996. Standar  Nasional
Indonesia  (SNI)  03-0691-1996    Bata  Beton (paving block). Jakarta: BSN
Badan  Standar  Nasional.  1990. Standar  Nasional
Indonesia (SNI) 03-1970-1990 Metode
Pengujian  Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Air
Agregat Halus. Jakarta: BSN
Badan  Standar  Nasional.  1990. Standar  Nasional
Indonesia (SNI) 03-1971-1990 Metode Pengujian Air Agregat. Jakarta: BSN
British Standard. 1993. British Standard (BS) 6717- 1:1993  Precast  Conctrete  Paving  Block. British Standard Institution
Deshariyanto,  Dwi.  Dan  Fansuri,  Subaidillah.  2015.
Paving  Block  Berbahan  Dasar  Sumber  Daya Alam  Kabupaten  Sumenep  Menggunakan Metode Manual. Penelitian. Sumenep: Fakultas Teknik, Universitas Wiraraja.
Deshariyanto,  Dwi.  Dan  Fansuri,  Subaidillah.  2016.
Pengaruh  Komposisi  Campuran  Terhadap Kuat Tekan Paving Block. Penelitian. Sumenep: Fakultas Teknik, Universitas
Wiraraja.
Hasan,  Iqbal.  2009. Analisis  Data  Penelitian Dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara.
Jatmoko,  Heru  Dwi.  Buwono,  Haryo  Konco.  2013.
“Prosentase  Pencapaian  Kuat  Desak  Paving Block Saat Umur 7 Hari Pada Metode Tumbuk Dengan  Beberapa  Viriasi  Jumlah  Kadar Semen”, (online)
http://download.portalgaruda.org/article.php? article=9560&val=618 .  Diakses  02  Maret 2017.
Mellisa,  Harun.  2006,  “Pengaruh  Batu  Pecah Terhadap  Kuat  Tekan  Paving  Block”. Jurnal SMARTeK. Vol. 4, No. 3, 156-165.
Mulyono,  Tri.  2005. Teknologi  Beton.  Yogyakarta: Andi
Murdork,  L.J.  dan  Brook,  K.M.  1999. Bahan  dan Praktek  Beton. Edisi  Keempat.  Jakarta: Erlangga.
Nugraha, Paul. Dan  Antoni. 2004. Teknologi Beton. Yogyakarta: Andi